钢筋混凝土用热轧光圆钢筋直径检查标准 引用标准:GB 1499.1-2007 公称直径(/mm) 允许偏差(/mm) 直径最小允许值mm 5.5 0.3 5.2 6.5 0.3 6.2 0.37.7 10 0.3 9.7 12 0.3 11.7 14 0.4 13.6 16 0.4 15.6 18 0.4 17.6 20 0.4 19.6 现场测量手段:使用游标卡尺测量 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 直径检查标准 引用标准:GB 1499.2-2007 单位为毫米 公称直径 公称尺寸 允许偏差 直径最小允许值 5.80.3 5.5 7.70.4 7.3 10 9.6 9.2 12 11.5 11.1 14 13.4 0.4 13.0 16 15.4 15.0 18 17.3 16.9 20 19.3 0.5 18.8 22 21.3 20.8 25 24.2 23.7 28 27.2 0.6 26.6 32 31.0 30.4 36 35.0 34.4 40 38.7 0.7 38.0 50 48.5 0.8 47.7 现场测量手段:使用游标卡尺测量 热轧带肋钢筋 热轧带肋钢筋的俗称是螺纹钢,分为HRB335、HRB400、HRB500 三个牌号,广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。 简介螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。热轧带肋钢筋的牌号由HRB 牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、 钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。 带肋钢筋外形有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般、级钢筋 轧制成人字形,级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 主要用途:广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。 主要产地:螺纹钢的生产厂家在我国主要分布在华北和东北,华北 地区如首钢、唐钢、宣钢、承钢、普瑞钢材等,东北地区如西林、北台、 抚钢等,这两个地区约占螺纹钢总产量50%以上。(日照主要用莱钢,日钢 济钢和石横) 力学性能钢筋在最大力下的总伸长率δgt 不小于2.5%。 供方如能保证,可不作检验。 根据需方要求,可供给满足下列条件的钢筋: a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于1.25; b)钢筋实测屈服点与上表规定的最小屈服点之比不大于1.30。 表面质量钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。 钢筋表面有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的 深度和高度不得大于所在部位尺寸的答应偏差。 尺寸外形重量和答应偏差1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、 8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。 2)带肋钢盘的表面外形及尺寸答应偏差 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β 不应小于45 度,当该夹角不大于70 时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;横肋与间距l 不得大于钢筋公称 直径的0.7 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%; 当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;• 公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直 径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 3)长度及答应偏差 a、长度:钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注 足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。b、长度答应偏差:钢筋按定尺交货时的长度答应偏差不得大于 +50mm。 c、弯曲度和端部:直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲 度不大于钢筋总长度的40%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使 钢材理论重量计算钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: (重量,kg (断面积mm2 (密度,g/cm3 1/1000钢的密度为: 7.85g/cm3 ,螺纹钢理论重量计算公式如下: 0.00617d2 (kg/m) 断面直径mm,如断面直径为12 mm 的螺纹钢,每米 重量 =0.00617 12 2=0.888kg 新标准中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管 理委员会联合发布,从2008 日起执行《热轧带肋钢筋》新标准(GB1499.2-2007),国家标准第1 号修改单2009 日起实施,原标准(GB1499-1998)同时废止。这在钢材流通领域引起一定的反响,尤其是经营建筑钢材的贸易商对此十分重视和关注。 海一些钢贸公司组织销售人员进行学习,并将新旧标准进行对比,感到有几个变化: 一是新的国家标准新标准为强制性标准,而且不设过度期,3 二是新标准在内容方面变化较大,在适用范围、牌号、尺寸要求、力学性能、表面质量、标志、检测及判定方法等方面都有了不同的要求。 如新标准在分类、牌号上增加了细晶粒热轧钢筋:HRBF335、HRBF500; 在订货合同上增加了“标准编号、产品名称、钢筋牌号、钢筋公称直径、长 度及重量、特殊要求。”在螺纹钢长度规定上,也有新的变化。旧标准规定“允 许偏差不得大于+50mm”,而新标准则规定“正常交货时偏差为50mm,当 要求最大长度时,其偏差为-50mm,当要求最小长度时,其偏差为+50mm。” 这就意味着,现在9 米定尺的螺纹钢,可以短25mm,也可以长出25mm, 都是符合标准的。这样一来,钢厂就以节省一些材料。 三是新标准在钢筋的标志识别上作了改变,钢筋贸商必须掌握。一 些业内人士认为,“对贸易商来说,最重要的要数螺纹钢的标志了。”标志就 是刻在钢筋上的标记,旧标准HRB335 用“2”表示;HRB400 用“3”表示; HRB500 用“4”表示。而新标准的标志作了变动:HRB335 用“3”表示; HRB400 用“4”表示;HRB500 用“5”表示;HRBF335 用“C3”表示;HRBF400 用“C4”表示;HRBF500 用“C5”表示。牌号带F 的抗震钢筋在标牌和“质保 书”上要明示。今后看到钢筋表面刻着“4”,就是HRB400,也就是现在说的 级螺纹钢,不过今后级螺纹钢不称了,要是叫HRB400 钢筋。 四是新标准对钢筋性能的一些指标进行调整。比如新标准对钢筋的 抗拉强度降低了,旧标准(HRB335、HRBF335)为490Mpa,新标准改 为455Mpa;旧标准(HRB400、HRBF400)为570Mpa,新标准则下降 到540Mpa。 新标准对表面质量的规定:“只要经过钢丝刷子刷过的试样的重量、 尺寸、横截面积和拉伸性能不低于本标准的要求,锈皮、表面不平整或氧 化铁皮不作为拒收的理由。”这就是说,按照新标准,生锈的螺纹钢不能算 作质量问题,不是算有害的表面缺陷,客户不能要求退货。这些对经营螺 纹钢的贸易商来说确实相当重要,要运用新的标准保护用户和自己的合法 利益。 五是新标准与国际接轨,有利于钢筋的出口。这次新颁布的《热轧 带肋钢筋》新标准(GB1499.2-2007),是对应国际标准ISO6935—2:1991, 同时参照国际标准ISO/DIS6935—2(2005),所以新标准与较大的变动。 这样,新标准与国际标准基本接轨了,也就是说根据新标准生产的钢筋符 合国际标准,这有利于国产钢筋直接打入国际市场。 HRB400, RRB400,HRBF400 和HRB400E 区别? HRB400 为强度级别400N/mm2 普通热轧带肋钢筋 RRB400 为强度级别400N/mm2 余热处理带肋钢筋 HRBF400 为强度级别400N/mm2 细晶粒热轧带肋钢筋 HRB400E 为强度级别400N/mm2 且有较高抗震要求的普通热轧带肋钢筋 RRB 钢筋是余热处理带肋钢筋,由轧制钢筋经高温淬水、余热处理后 提高强度。其延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性降低,一般 可用于对变形性能及加工性能要求不高的构件中,如基础、大体积混 凝土、楼板、墙体以及次要的中小结构构件等 HRBF:细晶粒热轧带勒钢筋,通过控冷控轧的方法,使钢筋组织晶粒 细化、强度提高,该工艺既能提高强度又能降低脆性转变温度,钢中 微合金元素通过析出质点在冶炼凝固过程到焊接加热冷却过程中影响 晶粒合成来影响晶粒尺寸,细晶强化的特点是在提高强度的同时,还 能提高韧性或保持韧性和塑性基本不下降.